-216- 
Geologie. 
tischen  Gemisches  und  seiner  granophyrischen  Verfestigung.  Derartige 
Untersuchungen  wurden  auch  praktisch  verwertet:  Ein  Erzlager,  welches 
an  einer  Stelle  die  obersten  2 — 3  m  eines  bis  50  in  mächtigen,  mit  einem 
Gang  verknüpften  Melaphyrergusses  bildet,  sollte  an  einer  anderen,  und 
zwar  mit  Schutt  bedeckten  Stelle  in  der  Streichrichtung  des  Melaphyr- 
ganges  aufgesucht  werden.  Ein  Schacht  verfehlte  den  Melaphyr;  seitlich 
von  ersterem  betriebene  Diamantbohrungen  lieferten  Ergußmassen;  eine 
Vergleichung  der  Korngrößen  verschiedener  Partien  ließ  die  gebuchte  Stelle 
in  10  m  Entfernung  und  bestimmter  Eichtling  vermuten.  Ein  Schurfgraben 
bestätigte  dies  in  der  Tat.  Johnsen. 
A.  Johnsen:  Beiträge  zur  Kenntnis  natürlicher  und 
künstlicher  Gläser.  (Schriften  d.  phys. -Ökonom.  Ges.  47.  105 — 110. 
Königsberg  1906.) 
Verf.  teilt  die  Analysen  eines  Glases  aus  einem  ostpreußischen  Gräber- 
feld von  Grebieten,  Kreis  Fischhausen  (3. — 4.  Jahrhundert  n.  Chr.)  und 
eines  in  einer  Kiesgrube  bei  Lindenberg ,  Kreis  Orteisburg ,  gefundenen 
Glases  mit  und  vergleicht  ihre  chemische  Zusammensetzung  mit  der  von 
Moldawiten,  Gesteinsgläsern,  prähistorischen  und  historischen  Gläsern ;  auf- 
fallend ist  der  hohe  Kaligehalt  des  Vorkommens  von  Lindenberg:  23,60  °/9. 
Sodann  bestimmte  er  an  verschiedenen  Gläsern  das  spezifische 
Gewicht  und  den  Brechungsquotienten  für  Na-Licht;  hieraus 
ergab  sich ,  daß  der  Brechungsquotient  schärfer  auf  geringe  chemische 
Änderungen  reagiert  als  die  Dichte  und  daß  die  Schärfe  der  Totalreflexions- 
kurven einen  vorzüglichen  Maßstab  für  die  Homogenität  der  Gläser  dar- 
bietet: „so  war  die  Kurve  von  makroskopisch  ganz  homogen  erscheinenden 
Obsidianen  von  Island  gar  nicht  zu  erkennen,  diejenige  des  mikroskopisch- 
homogenen Obsidians  von  Lipari  keineswegs  so  scharf  wie  diejenige  des 
Moldawits  und  der  künstlichen  Gläser." 
Dichte 
2,51 
2,52 
2,36 
2,36 
2,41 
2,415 
2,71 
2,58 
2,51 
2,51 
2,51 
Brechungsquotient 
Glas  von  Lindenberg,  Ostpreußen  . 
Glas  aus  dem  ostpreuß.  Gräberfeld 
Moldawit  von  Moldauthein  .... 
Obsidian,  Lipari  
1,52414 
1,52497 
1,49234 
1,48787 
Pechstein,  Island  (Hammersfjord)  . 
Hyalomelan,  Wetterau  
Grünes  Flaschenglas.  
Fensterglas  
Objektträger  .......... 
Deckglas .  .  .  .  .  ....  . 
Island 
nicht  zu  bestimmen 
infolge  emulsionsartiger 
Beschaffenheit 
1,54071 
1,51866 
1,52438 
1,52041 
Milch. 
